El Ingeniero y ferretero español y sud-americano (1887-06-04 00:00:00), página 6

de una caldera depende de muchos factores, la construcción puede afectarla en muchas direcciones desconocidas e imprevistas por el inspector, quien no ha visto la caldera durante su curso de construcción. La corrosión es tan errática, y se encuentra de tan diversas formas, y bajo tantas condiciones, que es difícilmente prever bien su ausencia o presencia. Casualidades, sobre las cuales la caldera y el hombre no tiene dominio, son abundantes y dificultosas de predecir, y la caldera queda completamente á la misericordia de su fogonero, cuyo erróneo celo, ó ignorancia, ó la maldicia habil de quien, puede ser el medio mas fructuoso de daños. Como unos que por espacio de 20 años han estado en relación con calderas, tal vez nos sea permitido hacer algunas comparaciones sobre mas ó menos larga vida. Si un ingeniero nos preguntase cuanto tiempo debe durar una caldera en su fabrica, nuestra respuesta sería definitiva, pues nadie puede saber mejor que él las condiciones de funcionamiento, pero sin que haya presente un pleno conocimiento de condiciones, una contestación puede ser tan útil como una bala casual dirigida á un blanco invisible. No abrigamos la menor duda que las calderas, según construidas hace 40 años, es más probable que duren mas tiempo que las construidas hoy en principios modernos, pues eran bastante solidas y de suficiente elasticidad para resistir cualquiera castigo que se le pudiera imponer en trabajo actual tan luego como no se excediera de la presión natural. La mayor parte de los inspectores conocen casos en que los hogares con costuras solapadas lisas han resistido por años, donde las costuras de pletina y juegos de sunchos no se han podido mantener apretados. La experiencia de varios ingenieros no es por manera alguna la misma aunque dá credito al cuidado ejercido. Habiendo sido unos investigadores celosos daremos á conocer algunos casos para demostrar lo absurdo de dar contestación á una pregunta tan enojosa.

EN una población de Lancashire existen mas de una decena de calderas que han estado trabajando por cerca de 30 años las cuales si se limpiasen parecerían sin duda tan buenas como si fueran nuevas. No muy distante de estas hay un numero de calderas construidas por los mismos fabricantes consumiendo carbon de la misma calidad, el mismo agua de alimentación, y desempeñando la misma clase de trabajo, y están la mayor parte del tiempo en reparaciones. Otro caso —un juego de calderas se habían desmontado después de 20 años de servicio debido á la corrosión. Se montaron nuevas calderas y después de 6 años se montaron en su antiguo asiento, y sobrepusieron á las nuevas. Otra vez, se desmontaron un numero de calderas, por ninguna falta de ellas, y se montaron nuevas calderas, construidas del modelo de un ex-inspector, pero las nuevas no duraron dos años sin reparación. Hace algún tiempo que inspeccionamos una caldera construida por el año 1830 (seguramente no después del año 1832) la cual ha estado prestando servicio desde entonces, y de lo que pudimos notar estaba en buena condición, y además hemos inspeccionado otras varias que han trabajado dia y noche y ocasionalmente los domingos desde el año de 1840, y están muy distante de inutilizarse. Que hay deterioración en el material, no hay que dudarlo, pero en realidad es muy dificultoso calcular hasta que punto. Tal vez pueda ser hasta una extension inapreciable, pero tiene que haber algo como quiera pequeño, y con el fin de obtener tanto informe como posible nos hemos aprovechado de todas las oportunidades de preguntar donde quiera que la investigación pudiera ser de utilidad, y hoy damos á conocer varios casos de pruebas de materiales después de varios años de trabajo.

    Pruebas
    Muestras.
    Ano de la fundición
    Origen del material
    Reducción de área.
    Bloqueo por cocción.
    Observaciones.

    1
    Acero
    0-048
    31-28
    39
    29-9
    Fracturas sedosas buenas.

    2
    Hierro
    0-048
    31-28
    39
    19-7
    gris azulado bueno.

    3
    Hierro
    0-055
    31-28
    17-8
    2-25
    Un ángulo de 90 grados retraído á 45 pulg. largo.

    4
    Hierro
    0-055
    no tomados
    Doblado á

    Fracturas azules.

    5

    0-75
    18-9

    6-25
    Azul basto, tiras á lo largo.

    6

    0-82
    19-9

    10-9
    al traves.

    7

    0-82
    18-7

    5-0
    al traves.

    8

    0-82
    18-7

    20-9
    Larga.

    9

    0-87
    18-7

    2-5
    Trama de laminación.

    10

    0-75
    29-26
    Tramados
    2-5
    Oportunidad de laminación.

    11

    0-75
    29-98

    3-7
    Igualmente laminada.

    12

    0-75
    16-07

    ninguno
    Mediamente bueno, con 38 por ciento de cristalización.

    13

    0-75
    19-64

    0-82
    38 por ciento de cristalización.

nas numeros 1 y 2 eran (muestras de marcas desconocidas) cortadas de las calderas, estas construidas por una fábrica de reputación de Lancashire en 1861, desempeñando su funcionamiento á una presión constante de 80 lbs. por espacio de 23 años. Las números 3 y 4 eran muestras de una caldera vieja edad y marca del material desconocidos. La muestra número 5 del cuerpo de una caldera reventada, de 6 años de edad, y de marca conocida, que generalmente resisten de 20 á 21 toneladas. Nos. 6 y 7 eran de una caldera semejante, de la misma construcción y edad. No. 8 del hogar de una caldera reventada después de 6 años de trabajo buen agua y marca conocida que raramente excede de 20 toneladas por pulgada cuadrada, 9 de un hogar funcionando 8 años con muy mal agua de alimentación, marca conocida generalmente igual á 21 toneladas, 10 y 11 de una caldera funcionando continuamente, subjetá á un calor muy severo, 30 años marca conocida, raramente excediendo de 20 toneladas, 12 y 13, del fondo de una caldera de extremo conical, calentada por gases de hornos, funcionando continuamente por espacio de mas de 30 años, marca conocida que escasamente excede de 20 toneladas. En otro artículo venidero daremos detalles en extenso del mejor metodo de tratar las calderas de vapor para obtener de estas una vida larga y la mayor utilidad práctica.

MINAS DE ORO EN VENEZUELA.

LOS informes del Vice-Consul Sr. Reddan, sobre la industria y comercio del Estado de Bolívar y el distrito minero de Yururay, emitidos recientemente, es un documento que se lee con tan gran interés por los accionistas de las minas de oro de Venezuela, lo mismo que por aquellos interesados en desarrollo comercial de Orinoco. Sentimos que lo extenso de este documento, y las numerosas tablas que este contiene nos impide reproducirlo en nuestras columnas, pero procuraremos sumarizar los puntos mas importantes de los informes que contiene. Parece que el negocio de esta parte de Venezuela en la actualidad está sufriendo una depresión cruel, para la cual se hace dificultoso prever medios de mejorarlo, á menos que no sufra un cambio radical en el sistema de legislación hoy en vigor. En la actualidad numerosas restricciones artificiales entorpecen los negocios legítimos y encarece el negocio de contrabando, con el resultado que un país que posee inmensa riqueza propia, con espacio para una gran población industrial, está amenazado con completa ruina por un mal gobierno. Las importaciones